## OPTIMASI VARIASI PENGGUNAAN ADMIXTURE ADDITON SUPERFLUID L
DAN SUPERPLAST W9 TERHADAP KARAKTERISTIK BETON MUTU TINGGI
Muhammad Agus Hilmi 1 , Wahyu Kartini 2 , Sumaidi 3
1,2,3 Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1 Surabaya. Telp/fax : 0623-18706369
* Email: muhammadagushilmi@gmail.com

## ABSTRAK
Beton  mutu  tinggi  merupakan  jenis  beton  yang  dibuat  dengan  perlakuan  secara  khusus.  Penggunaan faktor air semen harus seminimal mungkin dikarenakan semakin rendah faktor air semen (FAS) yang digunakan,  akan  menyebabkan  karakteristik  beton  semakin  baik,  sehingga  perlu  ditambahkan admixture agar  beton  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  perbandingan  dan  penggunaan  paling  optimal  dari admixture Additon  Superfluid  L  dan Superplast W9 terhadap hasil karakteristik beton mutu tinggi. Dalam penelitian ini, digunakan  faktor air semen sebesar 0,294 untuk semua benda uji dengan variasi persentase 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0% dari berat  semen  dengan  perencanaan  desain  campuran  menggunakan  metode  ACI  ( American  Concrete Institute ) mengacu pada SNI 03-6468-2000. Pengujian karasteristik yang dilakukan meliputi pengujian kuat  tekan,  porositas  dan  modulus  elastisitas  dengan  benda  uji  yang  digunakan  berbentuk  silinder dengan diameter 15 x 30 cm untuk uji kuat tekan dan modulus elastisitas, serta diameter 10 x 20 cm untuk  uji  porositas  dengan  total  keseluruhan  benda  uji  sebanyak  63  sampel  berumur  28  hari  yang sebelumnya  dilakukan  perawatan  beton.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kedua admixture memberikan pengaruh terhadap workabilitas dan juga terhadap nilai kuat tekan dan modulus elastisitas yang  berbanding  terbalik  dengan  nilai  porositas  beton.  Mutu  beton  yang  paling  optimal  terjadi  pada variasi 1,5% pada penggunaan admixture Superfluid L dan variasi 0,5% pada penggunaan admixture Superplast W9.
Kata kunci: Beton Mutu Tinggi, FAS, Admixture , Karakteristik Beton

## ABSTRACT
High quality concrete is a type of concrete made with special treatment. The use of cement water factor must be as minimal as possible because the lower the cement  water factor  (FAS) used, it will cause better concrete characteristics, so it is necessary to add admixture so that the concrete produced is in accordance with needs. This study aims to determine the comparison and most optimal use of Additon Superfluid L and Superplast W9 admixture on the results of high quality concrete characteristics. In this study, a cement water factor of 0.294 was used for all test specimens with a percentage variation of  0.5%,  1.0%,  1.5%,  2.0%  of  cement  weight  with  mixed  design  planning  using  the  ACI  (American Concrete Institute) method referring to SNI 03-6468-2000. The characteristic tests carried out include tests  of  compressive  strength,  porosity  and  modulus  of  elasticity  with  cylindrical  specimens  with  a diameter of 15 x 30 cm for compressive strength and modulus of elasticity tests, and a diameter of 10 x 20 cm for porosity tests with a total of 63 28-day-old samples previously carried out concrete treatment. The results of this study show that both admixtures have an influence on workability and also on the value of compressive strength and modulus of elasticity which are inversely proportional to the porosity value  of  concrete.  The  most  optimal  concrete  quality  occurs  in  the  variation  of  1.5%  in  the  use  of Superfluid L admixture and 0.5% variation in the use of Superplast W9 admixture.
Keywords: High Quality Concrete, FAS, Admixture, Concrete Characteristics

## PENDAHULUAN
Dalam  dunia  konstruksi,  pembangunan infrastruktur  dan  bangunan  massal  semakin banyak  dilakukan,  seperti  gedung  bertingkat tinggi,  jembatan  dan  bangunan  lain  yang membutuhkan  kekuatan  struktur  yang  besar. Untuk  mencapai  kekuatan  struktur  tersebut, pilihan yang tepat adalah dengan menggunakan beton  mutu  tinggi.  Berdasarkan  SNI  03-6468- 2000 beton dikatakan mutu tinggi jika memiliki nilai kuat tekan minimal 41,4 MPa. Salah satu faktor yang paling menentukan dalam pembuatan  beton  dengan  mutu  tinggi  yaitu faktor  air  semen  (Pah  et  al.,  2022).  Semakin rendah faktor air  semen yang digunakan, akan menyebabkan nilai porositas semakin menurun dan  kuat  tekan  beton  semakin  meningkat (Almufid, 2019).  Adapun  untuk  nilai  modulus elastisitas,  semakin  rendah  faktor  air  semen akan  menyebabkan  nilai  modulus  elastisitas beton semakin meningkat (Narayanan, 2021).
Produksi  beton  mutu  tinggi  memerlukan faktor  air  semen  yang  rendah  dengan  cara mengurangi kadar air atau meningkatkan kadar semen dalam campuran beton. (Patria & Haikal, 2022).  Rendahnya  faktor  air  semen  menjadi salah  satu  sebab  utama  turunnya  workabilitas saat  pencampuran  beton  (Risdianto  &  M, 2018).  Solusi  untuk  masalah  ini  diperlukan penggunaan (admixture )  atau  bahan  tambahan untuk meningkatkan sifat beton dan membuatnya sesuai dengan kebutuhan. (Ginting,  2019).  Adapun  bahan  tambah (admixture) yang dimaksud diantaranya Additon Superfluid L dan Superplast W9.
Manurut brosur terkait, Additon Superfluid  L  dan  Superplast  W9  adalah admixture yang berfungsi untuk meningkatkan mutu  dan  kelecakan  yang  sangat  tinggi.  Zat Additon  Superfluid  L  tergolong  dalam admixture tipe A dan F, sedangkan Superplast W9  tergolong  dalam admixture tipe  E  dan  F. Admixture tipe  A  berfungsi  mengurangi  air pada campuran beton agar tercapai konsistensi yang  diinginkan. Admixture tipe  E  berfungsi berfungsi mengurangi air pada campuran beton agar  tercapai  konsistensi  yang  diinginkan  dan pengikatan  awal  beton  supaya  lebih  cepat. Admixture tipe F berfungsi mengurangi air pada campuran beton agar tercapai konsistensi yang diinginkan, sebanyak 12% atau lebih. (Andika & Dimalouw, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui campuran yang optimal dari variasi penggunaan admixture Additon  Superfluid  L dan Superplast W9 terhadap karakteristik beton mutu tinggi.

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Alat
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam pencampuran  beton  harus  memenuhi  syarat sesuai  SNI  03-6468-2000  sebagai  material penyusun  beton.  Berikut  adalah  bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini:
a. Agregat  halus  berupa  pasir  berasal  dari Lumajang.
b. Agregat  kasar  berupa  batu  pecah  berasal dari Mojokerto.
c. Air bersih yang diperoleh dari Laboratorium Bahan  dan  Konstruksi  Program  Studi Teknik Sipil UPN “Veteran” Jawa Timur.
d. Semen PCC merk semen Gresik.
e. Bahan Tambahan Kimia (admixture) menggunakan  Additon  Superfluid  L  dan Superplast W9.
Penggunaan  alat  setiap  pengujian  dalam penelitian  ini  disesuaikan  dengan  aturan  yang tertera pada Tabel.

## Desain Penelitian dan Analisa Data
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  yaitu  metode  eksperimental.  Metode eksperimen dipakai untuk mengumpulkan data- data  primer  yang  didapatkan  dari  pengujian secara  langsung.  Penelitian  ini  nantinya  akan membandingkan  beton  mutu  tinggi  dengan penggunaan admixture Additon  Superfluid  L dan  Superplast  W9  dengan  variasi  persentase pemakaian masing-masing zat tambah tersebut yang berbeda-beda. Beton-beton  tersebut akan diuji  berdasarkan  hasil  kuat  tekan,  modulus elastisitas dan porositas masing-masing sampel. Pelaksanaan  penelitian  beton  ini  dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan diagram alir seperti tertera pada Gambar 1.

## Pengujian Material
Sebelum  melakukan mix  design ,  material pembuatan  beton  harus  diuji  terlebih  dahulu. Hal ini penting untuk mengetahui karakteristik dan sifat material serta sebagai data awal yang dibutuhkan dalam mix design . Dalam penelitiian  ini  pengujian  material  meliputi  uji
agregat halus dan kasar yang dalam pelaksanaannya  mengikuti  acuan  kerja  sesuai dengan  ASTM (American  Society  for  Testing and Material) .

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## Pelaksanaan Penelitian

## Mix Design
Perencanaan campuran beton (mix design) bertujuan untuk menentukan persentase pemakaian  setiap  material  pada  campuran beton  agar  didapatkan  kualitas  beton  yang diinginkan.  Adukan  beton  pada  penelitian  ini
direncanakan  untuk  mencapai  beton  mutu tinggi  dengan  campuran admixture Additon Superfluid L dan Superplast W9 sebagai bahan tambah.  Adapun  metode  perhitungan  untuk menentukan proporsi campuran beton menggunakan ACI (American Concrete Institute) mengacu pada SNI 03-6468-2000.

## Trial dan Pembuatan Beton Basah
Perencanaan mix design yang telah dibuat, lalu  diuji  coba  dengan  membuat  campuran adukan  beton  sesuai  proporsi  mix  design tersebut.  Uji  coba  atau  trial  beton  disertai dengan  pengujian  slump  untuk  mengetahui nilai  kelecakan  beton  telah  sesuai  dengan persyaratan atau belum. Jika hasil slump masih belum sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka  perencanaan mix  design harus  diulang. Sebaliknya,  jika  hasil  uji  slump  telah  sesuai dengan  persyaratan  dan  ketentuan,  maka pembuatan beton basah untuk sampel uji telah dapat dilaksanakan.

## Uji Slump Beton
Pengujian  slump  pada  beton  basah bertujuan untuk mengetahui kelecakan, konsistensi,  workabilitas  dari  campuran  beton yang dibuat (Andri Agusti & Riwayati, 2020). Slump yang digunakan dalam pembuatan beton mutu  tinggi  umumnya  50-100  mm  dan  jika menggunakan superplasticizer nilai slump awal diambil  25-50  mm,  kemudian  boleh  melebihi 200 mm setelah ditambahkan superplasticizer . Prosedur  pengujian  slump  beton  dilaksanakan mengacu pada ASTM C 138-92.

## Pembuatan Benda Uji
Benda uji yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:
a. Pengujian kuat tekan dan modulus elastisitas dengan sampel berbentuk silinder berukuran 15 x 30 cm.
b. Pengujian porositas dengan sampel berbentuk silinder berukuran 10 x 20 cm.

## Pengujian Kuat Tekan
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan untuk mendapatkan nilai kuat tekan beton, yang dilakukan  dengan  cara  memberikan  tekanan pada  beton  yang  sudah  jadi  sampai  hancur. (Abdien,  2020).  Prosedur  pengujian  beton dilakukan  berdasarkan  pada    SNI  1974:2011 terkait  cara  pengujian  kuat  tekan  beton  untuk
benda  uji  silinder.  Adapun  persamaan  untuk menghitung kuat tekan sebagai berikut:
f ' c = P A ………………… (1)
f ' c  = Nilai Kuat Tekan (N/mm²) 𝑃    = Beban Ultimate (N) 𝐴    = Luas permukaan benda uji (mm²)

## Pengujian Porositas
Pengujian  porositas  bertujuan  untuk mengetahui  besarnya  presentase  pori-pori beton terhadap volume beton padat. Berdasarkan  ASTM  C  642-90,  persamaan untuk  mencari  nilai  porositas  dari  suatu  beton yaitu:
n = A - C A - B x 100 ………… (2)
n = nilai porositas (%) A = Berat beton dalam kondisi jenih air (kg); B = Berat beton saat di dalam air (kg);
C = Berat kering sampel dalam oven (kg)

## Pengujian Modulus Elastisitas
Pengujian  modulus  elastisitas  dilakukan untuk  mengetahui  kemampuan  dan  kondisi regangan pada saat beton menahan suatu beban yang  besar.  Pengujian  modulus  elastisitas dilakukan  dengan  bantuan  alat  uji  tekan  dan pengukur regangan yang nantinya menghasilkan kurva tegangan-regangan sehingga  dapat  terlihat  modulus  awal,  tangent dan  sekan  yang  berkisar  25  -  50%  dari  kuat tekan ultimate yang  digunakan  sebagai perhitungan  modulus  elastisitas  (Elisabeth  et al., 2020). Adapun persamaan untuk menghitung  besaran  nilai  modulus  elastisitas sesuai ASTM C 469 – 02 sebagai berikut:
E = (S 2 -S 1 ) ( ∈ 2 - 0,000050) ……….….. (3)
E   = Nilai modulus elastisitas (kg/cm 2 ) S 1 = Tegangan saat nilai kurva regangan S 2 =  Tegangan  40%  dari  tegangan  hancur (kg/cm 2 ) ∈ 1 = 0,000050 (kg/cm 2 ) ∈ 2 =  Nilai  kurva  regangan  yang  terjadi  pada saat S 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Pengujian Material
Pada  penelitian  ini  agregat  halus  dan agregat  kasar  diuji  untuk  mengetahui  sifat materialnya  yang  akan  digunakan  sebagai
komponen campuran beton. Pengujian material akan  menghasilkan  data  untuk  dijadikan sebagai  acuan  perencanaan  campuran  beton (mix design) .
Tabel 1.   Hasil  Pengujian  Agregat  Halus  dan
Agregat Kasar No Pengujian Hasil Penyelidikan Agregat Halus (Pasir) 1 Pengujian Kelembaban  (%) 1,85 2 Uji Berat Jenis (kering oven) (g/cm 3 ) 2,69 3 Uji Air Resapan (%) 1,11 4 Uji Berat Volume(kg/m 3 ) 1358,2 5 Uji Kebersihan terhadap Bahan Organik Kekuningan 6 Uji Kebersihan terhadap Lumpur (%) 1,3 7 Modulus Kehalusan 2,903 Penyelidikan Agregat Kasar (Batu Pecah) 1 Uji Kelembaban  (%) 1,71 2 Uji Berat Jenis (kering oven)(g/cm 3 ) 2,64 3 Uji Air Resapan (%) 1,38 4 Uji Berat Volume (kg/m 3 ) 1456,57 7 Modulus Kehalusan 2,79

## Desain Campuran Beton (Mix Design)
Pengujian  material  telah  dilakukan  dan mendapatkan  data  karakteristik  material  yang diperlukan.  Selanjutnya,  dilakukan mix  design menggunakan metode ACI (American
Concrete  Institute) berdasarkan  pada  SNI  03- 6468-2000. Perencanaan mix design ditentukan faktor air semen sebesar 0,29. Dari perencanaan mix design dihasilkan masing-masing komposisi  material  untuk  beton  normal  tanpa campuran admixture dan  beton  dengan beberapa  variasi  penambahan  admixture. Adapun  komposisi  campuran  untuk  beton normal disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2.   Komposisi  Campuran  Beton  (Tanpa Admixture )
Komposisi Agregat Kasar (kg) Agregat Halus (kg) Semen (kg) Air (liter) Tiap 1 m³ (Berat Kering) 1048,73 360,3 733,24 215,21 Tiap 1 m³ (Sesuai Kondisi Agregat) 1052,25 362,96 733,24 209,04
Sedangkan  komposisi  untuk  masing- masing variasi penambahan admixture Additon Superfluid  L  dan  Superplast  W9  ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3.   Komposisi Penambahan Admixture
Komposisi Tiap 1 m³ Semen Additon Superfluid L Superplast W9 kg liter kg liter 0,50% 733,2 3,67 3,11 3,67 3,22 1,00% 7,33 6,21 7,33 6,44 1,50% 11 9,32 11 9,66 2,00% 14,66 12,43 14,66 12,89

## Sumber: Hasil Pengujian

## Pengujian Slump
Setelah pencampuran beton, lalu dilakukan  pengujian  slump  untuk  melihat tingkat  workabilitas  dari  beton  yang  telah dibuat  (Riwayati  &  Habibi,  2020).  Adapun hasil  nilai  slump  dan  presentase  perbuhannya disajikan pada Tabel 4.
Tabel  4.  Nilai  Slump  dan  Persentase
Perubahannya Jenis Admixture Variasi Nilai Slump Penurunan Additon Superfluid L 0% 2,75 0% 0,50% 3 9% 1% 3,75 36% 1,50% 6,75 145% 2% 22,5 718% Superplast W9 0% 2,75 0% 0,50% 20 627% 1% 20,25 636% 1,50% 21,5 682% 2% 23,75 764%
Berdasarkan  Tabel  4,  hasil  slump  beton dari  campuran  kedua admixture memiliki perbedaan  perubahan  yang  cukup  signifikan. Adapun  hasil  nilai  slump  digambarkan  pada Grafik 2.
Gambar 2. Diagram Nilai Hasil Slump
Pada  pengujian  slump,  campuran  beton dengan  tanpa admixture memiliki  nilai  slump yaitu  2,75  mm.  Lalu,  dilakukan  pencampuran beton  dengan  penambahan admixture Additon Superfluid L dan Superplast W9. Terlihat pada gambar  2,  penambahan  kedua admixture tersebut  sama-sama  memberikan  pengaruh terhadap  hasil  nilai  slump  yang  lebih  tinggi dibanding  campuran  beton  normal  (tanpa admixture ). Dari hasil pengujian juga menunjukkan  bahwa  penambahan  persentase admixture yang lebih banyak memberikan hasil nilai slump yang semakin tinggi.

## Pengujian Kuat Tekan
Setelah  dilakukan  perawatan (curing) selama  28  hari  semenjak  beton  dibuat. Selanjutnya,  dilakukan  pengujian  pada  benda uji untuk mengetahui kekuatan maksimal yang dapat  diterima  oleh  beton  pada  arah  aksial. Setelah pengujian dilakukan, maka didapatkan data beban maksimal dan hasil kuat tekan dari masing-masing  benda  uji  yang  ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Nilai dan Persentase Perubahan Hasil
Pengujian Kuat Tekan Jenis Admixture Variasi Nilai Kuat Tekan (Mpa) Peningkatan Additon Superfluid L 0% 39,61 0,00% 0,50% 39,87 0,66% 1% 40,08 1,18% 1,50% 45,59 15,11% 2% 44,51 12,36% Superplast W9 0% 39,61 0,00% 0,50% 47,82 20,74% 1% 29,66 -25,12% 1,50% 29,11 -26,51% 2% 28,64 -27,70% Sumber: Hasil Pengujian
Berdasarkan Tabel 5, hasil kuat tekan dari masing-masing  variasi  penambahan admixture Additon  Superfluid  L  dan  Superplast  W9 ditunjukkan pada Gambar 3.
Hasil pengujian kuat tekan beton menunjukkan  bahwa  nilai  kuat  tekan  terbesar untuk campuran dengan penambahan admixture Additon  Superfluid  L  pada  variasi 1,5%  yaitu  sebesar  49,10  MPa,  sedangkan untuk campuran dengan penambahan admixture Superplast  W9  pada  variasi  0,5% yaitu  sebesar  51,19  MPa.  Hasil  kuat  tekan akibat  penambahan  dari  kedua admixture masing-masing menyebabkan peningkatan sampai  nilai  kuat  tekan  terbesarnya  dan mengalami  penurunan  setelah  nilai  kuat  tekan terbesar tercapai
Gambar 3. Diagram Nilai Hasil Pengujian

## Kuat Tekan

## Pengujian Porositas
Pengujian  porositas  dilakukan  untuk mengetahui  kadar  pori-pori  yang  ada  dalam beton.  Adapun  hasil  pengujian  porositas disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Nilai dan Persentase Perubahan Hasil Pengujian Porositas
Jenis Admixture Variasi Nilai Porositas (Mpa) Peningkatan Additon Superfluid L 0% 12,27% 0,00% 0,50% 12,09% -1,45% 1% 11,78% -4,06% 1,50% 11,35% -7,49% 2% 11,49% -6,41% Superplast W9 0% 12,27% 0,00% 0,50% 10,92% -11,02% 1% 11,79% -3,98% 1,50% 12,81% 4,41% 2% 14,21% 15,76% Sumber: Hasil Pengujian

## Gambar 4. Diagram Nilai Hasil Pengujian
Porositas
Dari  Tabel  6  hasil  porositas  dari  masing- masing variasi penambahan admixture Additon Superfluid  L  dan  Superplast  W9  digambarkan pada Gambar 4.
Hasil  pengujian  porositas  menunjukkan bahwa nilai porositas terendah untuk campuran dengan penambahan admixture Additon
Superfluid  L  pada  variasi  1,5%  yaitu  sebesar 11,35,  sedangkan  untuk  campuran  dengan penambahan admixture Superplast  W9  pada variasi 0,5% yaitu sebesar 10,92%. Presentase perubahan  nilai  porositas  benda  uji  yang menggunakan admixture Additon Superfluid L tidak  terlalu  besar  karena  berada  di  kisaran kurang  dari  10%  dibandingkan  dengan  benda uji  yang  menggunakan admixture Additon Superfluid L yang memiliki beberapa presentase perubahan lebih dari 10%.

## Pengujian Modulus Elastisitas
Pengujian  modulus  elastisitas  dilakukan dengan  memberikan  tegangan  terhadap  benda uji  menggunakan Universal  Testing  Mechine (UTM)  yang  kemudian  menghasilkan  data- data.  Data  tegangan  dan  regangan  tersebut diolah  dengan  bantuan  perangkat  lunak sehingga  menghasilkan  hubungan  tegangan- regangan dan hasil regresi (Purnawirati, 2020). Kemudian dengan menggunakan persamaan (3) didapatkan  hasil  nilai  modulus  elastisitas seperti yang tertera pada Tabel 7.
Berdasarkan tabel 7, disajikan grafik nilai hasil  modulus  elastisitas  dari  masing-masing variasi penambahan admixture Additon Superfluid  L  dan  Superplast  W9  pada  gambar 5.
Hasil modulus
elastisitas akibat penambahan  dari  kedua admixture masing- masing menyebabkan peningkatan sampai nilai modulus elastisitas terbesarnya dan mengalami
penurunan  setelah  nilai  modulus  elastisitas terbesar  tercapai.  Pengujian  beton  dengan penambahan admixture Additon  Superfluid  L menunjukkan  bahwa  nilai  modulus  elastisitas mengalami  kenaikan  seiring  bertambahnya presentase penampahan admixture sampai pada nilai  terbesar  yang  terdapat  pada  variasi  1,5% yaitu  sebesar  31051  MPa  dan  mengalami penurunan setelahnya. Sedangkan untuk campuran  dengan  penambahan  admixture Superplast  W9  mengalami  peningkatan  pada variasi  0,5%  yaitu  sebesar  48707  MPa  dan setelahnya mengalami penurunan nilai modulus elastisitas.

## Tabel 7. Hasil Pengujian Modulus Elastisitas
Jenis Admixture Persentas e Persamaan Linear E Pengujian (MPa) Tanpa Admixture 0,00% 24,024x + 1,145 24024 Additon Superfluid L 0,50% 26,18x + 0,8485 26180 1,00% 28,414x + 0,021 28414 1,50% 31,051x + 0,6901 31051 2,00% 28,278x + 1,1813 28278 Superplast W9 0,50% 48,707x - 0,628 48707 1,00% 37,512x + 0,8657 37512 1,50% 37,496x + 0,6765 37496 2,00% 31,403x + 0,9065 31403 Sumber: Hasil Pengujian Gambar 5. Diagram Nilai Hasil Pengujian Modulus Elastisitas

## KESIMPULAN
1. Penambahan admixture Additon Superfluid L  ataupun  Superplast  W9  sama-sama memberikan peningkatan terhadap
workabilitas beton
2. Nilai  kuat  tekan  berbanding  lurus  dengan nilai  modulus  elastisitas  dan  berbanding terbalik  dengan  nilai  porositas.  Semakin besar  nilai  kuat  tekan  dan  modulus elastisitas  maka  semakin  kecil  nilai porositasnya serta sebaliknya, semakin kecil nilai  kuat  tekan  dan  modulus  elastisitas maka semakin besar nilai porositasnya.
3. Campuran beton yang paling optimum yaitu pada penggunaan admixture Additon Superfluid L variasi 1,5% dengan nilai kuat tekan 45,59 MPa, modulus elastisitas 31051 MPa, porositas 11,35%, slump sebesar 6,75 dan admixture Superplast  W9  dengan variasi 0,5% yang memiliki nilai kuat tekan 47,82 MPa, modulus elastisitas 48707 MPa, nilai  porositas  10,92%,  dan  nilai  slump sebesar 20 cm.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdien, S. P. 2020. Analisa Kuat Tekan Beton
K-175 dengan Bahan Tambah [Universitas Medan]. https://repository.uma.ac.id/bitstream/12 3456789/16255/1/158110042  -  Putri  Siti
Abdien Fulltext.pdf
Almufid.  2019.  Perencanaan  Beton  Mutu Tinggi (Kuat Tekan Besar) dengan Bahan Tambahan. Teknik , Vol. 1. No .
Andika, Y., & Dimalouw, J. D. 2021. Pengaruh Penggunaan  Sikament  ®  Ln  Terhadap
Pengurangan Jumlah Kadar Air Dan Kuat Tekan  Beton. Jurnal  Karkasa , 7 (2),  54– 61.
Andri  Agusti,  &  Riwayati,  R.  S.  2020. Pengaruh  Penambahan  Superplasticizer ke  Dalam  Campuran  Beton  Terhadap Kuat Tekan  Beton  K-400  Pada  Umur  28
Hari . 8 (1), 77–84.
Badan  Standardisasi  Nasional.  2000. SNI  03-
6468-2000  Tata  Cara  Perencanaan Campuran Tinggi Dengan Semen Portland dengan Abu Terbang (p. 18). Badan Standardisasi Nasional. 2011. SNI 1974- 2011 Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan
Benda  Uji  Silinder. Badan Standardisasi
Nasional Indonesia , 20.
Elisabeth,  S.,  Lukar,  C.,  Pandaleke,  R.,  &
Wallah,  S.  2020.  Pengujian  Modulus
Elastisitas Pada Beton Dengan Menggunakan  Tras  Sebagai  Substitusi
Parsial Agregat Halus. Jurnal Sipil Statik , Vol.8 (No.1), 33–38.
Ginting,  A.  2019.  Kuat  Tekan  dan  Porositas Beton  Porous  dengan  Bahan  Pengisi Styrofoam. Jurnal Teknik Sipil , 11 (2), 76– 98. https://doi.org/10.28932/jts.v11i2.1404 Narayanan,  S.  2021.  Elastic  Modulus  of Concrete. Fibres,  Films,  Plastics  and
Rubbers , June , 588–592.
https://doi.org/10.1016/b978-0-408- 15960-9.50072-3 Pah, J. J. S., Tulle, P. M., Bella, R. A., & Sina,
D.  A.  T.  2022. Hubungan  faktor  air- semen dan faktor air-foam terhadap kuat tekan  dan  berat  volume  bata  ringan  clc . 11 (2), 119–132.
Patria,  A.  S.  N.,  &  Haikal,  F.  2022. Pengaruh
Kadar  Fly  Ash  Terhadap  Kuat  Tekan Beton Mutu Tinggi Menggunakan Admixture  High  Range  Water  Reducer.
Jurnal  Teknik  Sipil , 15 (2),  12–22. https://doi.org/10.56444/jts.v15i2.210
Purnawirati, I. G. A. N. 2020. Pengaruh Faktor Air Semen Terhadap Sifat Mekanik Beton Ringan  Styrofoam. Jurnal  Kacapuri :
Jurnal  Keilmuan  Teknik  Sipil , 3 (2),  59. https://doi.org/10.31602/jk.v3i2.4067
Risdianto,  Y.,  &  M,  P.  R.  2018.  Beton  Mutu Tinggi Dengan Fly Ash Sebagai Subsituti
Semen  Dan  Superplasticizer  Sebagai
Admixture  Dengan  Menggunakan  FAS 0,42  s.d  0,46. Universitas  Negeri Surabaya , 1–9.
Riwayati,  R.  R.  S.,  &  Habibi,  R.  2020.
Pengaruh  Penambahan  Zat  Aditif  Sika Viscocrete  Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu Beton K-300 Umur 14 Hari. Jurnal Tekno
Global , 09 (2), 44–49.
Sultan,  M.  A.,  Imran,  &  Litiloly,  F.  2018. Korelasi  Porositas  Beton  Terhadap  Kuat Tekan  Rata-Rata. Teknologi  Sipil , 2 (2), 57–63.